SÉANCE DU 6 AOUT I906. 3l5 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur les boroslannates alcali no-terreux ; reproduction Je 

 la Nordenskiôldine. Noie de M. L. Ouvrard, présentée par M. Dilte. 



Nos recherches sur les borates métalliques nous ont amené à essayer 

 (iifîérents moyens d'obtenir les borostannates alcalino-terreux, dontil existe 

 lin composé naturel, la Nordenskiôldine, ou borostannate de calcium. 



Le premier représentant de celte classe de corps formés de l'union d'une base et de 

 deux acides, le spliène ou silicotitanate de calcium, avait été préparé par Haute- 

 feuille(') en chaufTant de la silice et de l'acide titanique avec un excès de chlorure de 

 calcium; il en attribuait la formation à la réaction du chlorure de titane sur un silicate 

 de chaux, et avait constaté que la vapeur d'eau le détruit assez rapidement, en don- 

 nant un silicate et un titanate de chaux. 



De son côté, M. Léon liourgeois ( -} a réussi à obtenir un silicostannate de calcium, 

 correspondant au sphéne, en chauflant de la silice et du biox^de d'élain dans le chlorure 

 de calcium. Cet auteur a remarqué qu'au bout de peu de temps il se formait simple- 

 ment un mélange de silice et de bioxyde d'élain cristallisés ; tandis qu'une chaufTe plus 

 soutenue donnait un silicostannate, en prismes clinorhonibi([ues, ne dépassant pas 

 quelques centièmes de millimètre, etconstituanl une poudre d'un blanc éclalant ; enfin, 

 si l'action delà vapeur d'eau se prolongeait, il se faisait du stannate et du silicate de 

 chaux. 



Nous avons clierché à t)blenir le borosl.innale de calcium par fusion, 

 dans le chlorure de calcium, d'un mélange d'acide borique, ou de borate 

 de chaux, avec du bioxyde d'étain. Ce procédé ne nous a rien donné de 

 bien net : il se forme un chJoroborate, soluble dans l'eau acidulée, et il 

 reste un verre contenant tout l'oxyde d'élain, avec de l'acide boricpie. I.a 

 porcelaine est forlement attaquée et une partie de la silice entre en condji- 

 naison. On peut, il est vrai, remédier à ce dernier inconvénient, en opé- 

 rant dans le platine, et ayant soin toutefois d'éviter l'action réductrice des 

 gaz (lu foyer. 



Nous avons obtenu de meilleurs résultats en mélangeant, dans une nacelle 

 de platine, un borate de chaux précipité, correspondant à peu |)rès à la 

 formule CaO. 2B"0', avec une quantité insuffisante de bioxyde d'étain, [iro- 

 venant de la calcinalion d'acide métastannique. La nacelle, placée dans lui 

 tube de porcelaine, était chaulïée au rouge blanc, pendant qu'on faisait 



(') Hai TF.FKiM.LE, Alui. de Cliiiii. ul dc l'Iiys.. t'i"-' série, t. IV, i8()5, p. i5.5. 

 (-) Léon Bourgeois, CoiupLcs remliis. 1. CIV. 1SS7, p. 'î3i. 



